DE L’ARGENT. 
83 
En agissant ainsi, j’ai eu pour but d’empêcher l’adhérence du verre avec 
le moufle, adhérence qui, lors du refroidissement, entraîne facilement la 
fêlure du verre. 
Les échantillons d’argent que j’avais à soumettre, dans le vide, au rouge 
étant pour la moitié une partie du métal qui a servi à mes déterminations de 
poids atomiques, et que, partant, j’avais tout intérêt à conserver intacte pour 
l’employer, après en avoir retiré les gaz reclus, à de nouvelles détermina¬ 
tions, j’ai dû m’assurer d’abord de la résistance du verre à l’action combinée 
de la chaleur et de la pression atmosphérique. J’ai reconnu, sans doute 
possible, qu un tube de verre de trente millimètres cle diamètre extérieur et 
de vingt-six millimètres de diamètre intérieur, et de la composition indiquée 
ci-dessus, n’éprouve aucune déformation lorsqu’il est chauffé pendant six 
liew es au rouge sombre , étant rempli d’air à la pression ambiante, tandis 
qu’il se déforme lentement lorsque, étant complètement vide d’air, la 
température dépasse sensiblement le rouge sombre. 
Il résulte des expériences faites par mon illustre maître Dumas, confirmées 
par mes propres observations, ainsi que je l’établirai plus loin, qu’une 
température comprise entre 400 et 600 degrés, c’est-à-dire entre le point 
d’ébullition du soufre et le rouge sombre, est largement suffisante pour 
éliminer, dans le vide, les gaz contenus dans l’argent. 
En obseivant attentivement la position de la colonne mercurielle d’un 
tube barométrique en communication avec l’appareil dans lequel le vide 
était fait, j’ai constaté que, dans le vide, l’argent chauffé, à la température 
de l’ébullition du soufre, abandonne graduellement, dans l’espace de cinq à 
six heures, la totalité des gaz qu’il renferme, et que, entre le rouge naissant 
et le rouge sombre, il dégage dans l’espace de quinze à vingt minutes les 
neuf dixièmes au moins des gaz qu’il contient ; le dixième restant n’est 
éliminé qu’avec une extrême lenteur : quatre à cinq heures sont nécessaires 
pour priver ce métal complètement de ses gaz. 
Au rouge sombre, le dégagement des gaz est constamment accompagné 
de volatilisation du métal dont la surface perd en môme temps son brillant 
pour devenir blanche et mate; tandis qu’à la température de l’ébullition du 
soufre, le métal conserve son brillant, et la perte de poids subie par l’argent 
